( i8 ) 



M. M viscii wi) adresse de nouveaux documents l'appui de sa rclama- 

 tion de priorit touchant la dcouverte de proportions dosables d'acide 

 nitrique dans les eaux de pluie. La Lettre de M. Marchand, suivant le dsir 

 exprim par lui, est renvoye l'examen de la Commission qui a rendu 

 compte des travaux de M. Barrai. 



CHIMIE applique. Extraction du cuivre par l'ammoniaque; 

 par M. Germain Barri t.i,. 



(Commissaires, MM. Dumas, Balard.) 



Un minerai de cuivre, sulfur, pyriteux, gris, quelque complexe qu'il 

 soit, tant donn, en retirer tout le cuivre, rien que le cuivre, sans grillage 

 et en laissant tout le reste des minerais. Telle est la question que je me suis 

 pose, dans l'intrt du propritaire d'un minerai de la Calle en Algrie, 

 que l'on croyait cuivre carbonate, et qui n'tait qu'un cuivre gris recouvert 

 de carbonate. 



Guid par la grande affinit du cuivre pour l'oxygne en prsence de 

 l'ammoniaque, j'ai tent d'abord l'emploi de ce ractif : le succs a t 

 complet. Ce minerai mis en poudre, et plac avec de l'ammoniaque tendue 

 dans un flacon pouvant contenir en outre la quantit d'air suffisante pour 

 fournir au cuivre tout l'oxygne ncessaire son oxydation, fut agit quel- 

 ques instants, le flacon tant parfaitement bouch; la coloration d l'am- 

 moniaque fut instantane, et l'oxygne absorb produisit un vide dont il 

 fut facile de s'assurer en renversant le flacon et retirant faiblement le bou- 

 chon, car l'air rentra vivement; la liqueur, dbarrasse de l'ammoniaque, 

 laissa l'oxyde de cuivre. 



Le problme tait rsolu thoriquement, mais il fallait s'assurer si d'au- 

 tres mtaux, comme le zinc, le cobalt, le nickel, l'argent, qui auraient pu s'y 

 trouver, et dont les oxydes sont galement solubles dans l'ammoniaque, ne 

 se comporteraient pas comme le cuivre. Je traitai donc de la mme manire 

 des combinaisons naturelles sulfures etsulfo-arsenicales de ces mtaux : l'ac- 

 tion fut nulle ; on ne retirait donc que le cuivre. Pour m'assurer de l'entire 

 efficacit de l'action, je traitai le rsidu, que je supposais puis de cuivre, 

 et je n'obtins pas trace de coloration rouge par le prussite de potasse; et le 

 problme tait ainsi compltement rsolu comme exprience de laboratoire. 



Ne pouvant, dans une Note aussi succincte, donner les dtails des dif- 

 ficults que j'ai d combattre pour l'application industrielle, je dirai seule- 

 ment qu'aprs avoir dtermin directement la proportion d'ammoniaque 



